28 XyiII. Jiadř. L. Barvíř 



trochu matná zrnka křemene, a to pobídlo mne hlínu tu zkoumati 

 dále. — 



Barva sebraných vzorů, které byly odloupány od magnesitu a od 

 mořské pěny na původním místě, jest zelenavě Šeda. Hlína vyschlá 

 rozpadá se na malé drobty, ssaje dychtivě vodu a syčí při tom. Ne- 

 zřídka jest jí přimíseno něco drobných karbonátů, poněvadž na ně- 

 kterých místech šumívá, navlhčena byvši kyselinou. Plavením možno 

 snadno odděliti jemné součástky od hrubšího písku, jim přimíseného. 

 Plavené jemné částice jeví se v mikroskopu jakožto bezbarvé nebo 

 špinavě zbarvené lístky a šupinky, které vypadají jako roztrhané, 

 a mezi kříženými nikoly činí dojem hlíny. Jsou aggregatem velmi 

 malých, samostatně ve žlutých tonech prvního řádu polarisujíeích čá- 

 steček a bodů. Velikost dvojlomu posouditi jest velmi nesnadno, po- 

 něvadž tlouštka lístků nedá se odhadnouti. Plavené lístky nešumí 

 s kyselinou solnou. Kyselinou křemíkofluorovodíkovou u několika 

 zkoušek nemohl jsem dosíci žádného zřetelného výsledku, zdálo se, 

 že lístky jen velmi málo změnila. I byl prášek několikráte ve pla- 

 tinovém tyglíku zahříván se kyselinou fluorovodíkovou a rozložen, 

 načež reakce s kyselinou křemíkofluorovodíkovou byla opakována. 

 Pokus objevil jakožto hlavní součástky — mimo SiO^ — aluminium, 

 pak málo magnesie a stopy železa. Poněvadž takového složení ser- 

 pentin míti nemůže, byla ku bezpečnému určení vykonána kvantita- 

 tivní analysa, k nížto větší množství částeček destilovanou vodou 

 čtyřikráte po sobě bylo plaveno. Při analysování substance při 110" C. 

 sušené nalezl jsem 



SiO^ 59-827o 



Al.j,0^ (s něco železa) . 23-29 



CaO 0-94 



MgO 5-45 



H^O (diff.) ... . . 10-50 



100-00 

 žíháním jiné částky nalezena byla ztráta 11*31%. 



Z analysy následuje, že máme zde směs kaolinu se serpentinem 

 a křemenem, v nížto nejprvnější převládá. Vezme-li se něco železa 

 obsahující aluminium jakožto Al^O^ kaolinu, hlína obsahovala by kao- 

 linu 58-967o. Rozpočte-li se pak pro kalcium aequivalentní množství 

 magnesie, a z obou serpentin, obdrží se 15-747o serpentinu. Zbytek 

 jest křemen, jehož jemné částice, jak známo, plavením od hlíny ne- 

 dají se odděliti. 



